REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
287 
L’oxyde de cuivre est complètement décomposé vers 2 5 oo° et 
donne du cuivre métallique, en même temps qu’un composé 
double, cristallisé, formé des oxydes de calcium et de cuivre. 
L’oxyde de zinc se volatilise rapidement. 
Après avoir ainsi étudié l’action d’une température très élevée 
sur différents oxydes métalliques, M. Moissan a utilisé ce même 
procédé pour la réduction de certains oxydes métalliques en 
présence du charbon (1). On sait que la réduction des oxydes par 
le charbon à de hautes températures constitue un moyen précieux 
et fort employé pour obtenir les métaux en liberté. C’est ainsi 
par exemple qu’on extrait le fer, le zinc, le cuivre et d’autres 
métaux de leurs oxydes. M. Moissan mit donc dans la cavité du 
four électrique de la poudre de magnésie, que l’on sait être très 
stable, même aux températures les plus élevées. Par-dessus cette 
poudre il plaça un creuset en charbon de cornue, renfermant le 
mélange de charbon et d’oxyde à réduire. Quand le métal à 
obtenir était volatil, M. Moissan faisait traverser le four par un 
courant d’hydrogène qui entraînait les vapeurs métalliques. En 
opérant ainsi, il put recueillir les vapeurs des métaux alcalino- 
terreux, le calcium, le strontium, le baryum. 
Lorsque le métal n’était pas volatil vers 3 ooo°, il s’accumulait 
sous forme d’un lingot au fond du creuset. Le 20 février, 
M. Moissan put présenter à l’Académie des sciences de Paris un 
échantillon d’uranium métallique de 600 gr., obtenu dans les 
conditions précédentes, en utilisant l’arc d’un courant de 430 
ampères et 60 volts pendant une demi-heure à peu près. Mais 
l’échantillon n’était pas de l’uranium absolument pur; il renfer- 
mait encore une petite quantité de carbone et était en cela parfai- 
tement assimilable à la fonte, qui est du fer contenant aussi une 
certaine quantité de carbone. 
En opérant sur les oxydes de chrome et de manganèse, 
M. Moissan a obtenu facilement ces deux métaux. Si l’on dispose 
d’un courant de 35 o ampères et de 5 o volts, la réduction se fait 
rapidement; en 10 minutes on a un culot de 100 à 1 10 gr. environ 
de chrome. Pour débarrasser le chrome ainsi obtenu du 
carbone qu’il renferme, on le soumet encore une fois à l’action 
de l’arc électrique, mais en présence de l’oxyde : dans ces condi- 
tions tout le carbone est brûlé. 
Par les même méthodes, M. Moissan a obtenu encore différents 
autres éléments, et il paraît probable qu’à l’avenir on réussira, 
(1) Comptes rendus, CXVI, 347, 349. 
